149 
drotje magma’s ontstaan; zij stellen inetastabiele toestanden dei- stof 
voor, welke waarschijnlijk nit cirkideerende oplossingen, dns langs 
zoogenaarnden ,,hjdrothermalen” weg zijn gevormd. Dat zij na lam 
ontstaan ook in ’t tnineraalrijk zijn blijven bestaan, is toe te schrijven 
aan enorme vertragingsfaktoren, welke de omzetting in de stabielere 
modifikatie hebben verhinderd. Pogingen, om de n-modifikatie van 
den spodianen door zulke hjdrothermale synthese te winnen, zijn 
op dit oogenblik in gang. 
§ 19 . Tenslotte mogen nog eenige gegevens betreffende het 
lithiumalaminaat : LiAlO^ hier liiiime plaats vinden. Deze verbinding 
werd bereid door de afgewogen hoeveelheden Li^CO^ en AlJ)^ in 
tijngepoederden toestand en innig gemengd, eerst bij 900° C., later 
bij 1200° C. in platina ki'oezen te sintere]i. Na elke verhitting in 
den elektrisclien oven werd de inbond der kroezen tijngewreven en 
gezeefd, en vervolgens de verhitting herhaald ; aldus werd de geheele 
massa aan een viertal van zulke bewei'kingen onderworpen. 
De arialyse der zuiver witte, fraai gekristalliseerde en homogene 
massa, leerde, dat 
kon worden : 
de stof als 1 
jijna zuiver 
beschouwd 
Gevonden -. 
Herekond : 
AIJJ,-. 
76,8 7„ 
76,9 7„ 
77,3 7„ 
Li,0 , 
23,2 
23,ü v; 
22,7 7„ 
100,0 
Zij bevatte dus eejie geiinge overmaat aan Li^O, welke echter 
bij verhittingS[)roeven allengs vervluchtigt. Zoo bleek een gedurende 
korten tijd op löOO'’ C. verhit prae[>ai'aat, bij analyse 80,65 "/o -44 
en 19,34 7o -^ 40 ^ te bevatten; overigens was geene andere verande- 
ring ingetreden, dan dat de kristalindividiien van het oorsproidvelijke 
praeparaat, met behoud hunner vorm en eigenschappen, veel grootere 
afmetingen hadden verkregen. De stof is bij 1625° C. nog slechts 
gesinterd, doch niet gesmolten ; tevens is het platina sterk aange- 
grepen wegens de vorming van Li.,0.^. Derhalve wordt ’t aluminaat 
bij verhitten ontleed, onder verlies van lithiumoxyde, en kan dus 
een smeltpunt op deze wijze niet bepaald worden ; ook in een dicht- 
gesmolten platinakroesje was bij 1625° C. nog geene smelting aan 
te toonen. De tot dusverre opgegeven smeltpunten voor dit lichaam 
beantwoorden zonder twijfel aan produkten, wier samenstelling weinig 
van zuiver Al.^0^ verschilt. 
Het lithiumaluminaat heeft, onder den mikroskoop bezien, de 
gedaante van groote, afgerond-zeshoekige of achthoekig begrensde 
